Amigos,Destra vez resolvi escrever um pouco sobre alguns trabalhos que fiz recentemente utilizando um material que me era desconhecido. O San Mai de inox/carbonoO termo san mai e usado pra designar um "sanduiche" de acos que sao caldeados de modo analogo ao que se faz nos billets de damasco. Em geral quando se deseja, por alguma razao que a peca tenha um nucleo mais duro e laterais mais macias, ou mesmo, no caso do san mai de inox/carbono, obter um resultado final bastante bonito e peculiar.Esse material foi produzido pelo Amigo e Cuteleiro Marcos Gutierez (https://www.facebook.com/marcosantonio.gutierrez.12?ref=ts&fref=ts) que tem se notabilizado, alem das facas que faz, pelos excelentes damascos, madeiras estabilizadas e sanmai que tem feito. Quem desejar adquirir sob encomenda excelentes billets pode entrar em contato com ele.Um billet sanmai de inox pode ser composto, basicamente, com acos inox martensiticos/carbono martensitico (que podem ser temperados) ou inox nao-martensitico/carbono martensitico (inox nao "temperavel" e aco carbono que pode ser endurecido termicamente). Qual a diferenca????Vamos por partes:Em primeiro lugar, facamos o billet, com 2 camadas de inox e uma de carbono. Digamos que usaremos duas de 420 e uma de 1070 ou 5160Lixe e limpe cuidadosamente as pecas, inclusive desengordure com alcool ou acetona (nesse caso o cuidado nunca e demais). Monte o billet e solde cuidadosamente. Se tiver uma solda tig a mao use-a. Se nao, solda eletrica resolve bem.O caldeamento ocorre a temperaturas MUITO ALTAS (cerca de 1200 graus). Nao e necessario usar borax!!! Mas use equipamentos de protecao como os usados pra caldear damasco!!!O caldeamento pode ser feito por martelamento ou prensa. Uma vez caldeado (que Deus permita) vc tem um billet. Ai comeca o trabalho de fazer a faca em si.A faca produzida desse billet de sanmai sera feita por desbaste. Mas ANTES E NECESSARIO recozer o material que sai do caldeamento TEMPERADO. Como o inox requer temperaturas de endurecimento altas (cerca de 950 a 1100 graus), e preciso recoze-lo nesse patamar e e indicado que isso seja feito num forno de tempera com ajuste controlado. Sem isso fica muito dificil trabalhar o material como usalmente se faz.O processo de caldeamento deixa marcas no inox que deverao ser retiradas numa pre-usinagem do billet.Entao, agora, e comecar a fazer a faca, nos moldes usaisNeste caso, eu dispunha de dois billets. Um menos espesso (com cerca de 5 mm), do qual fiz esta hunter:Que tem 4,5" de comprimento de lamina com 4 mm de espessura x 30 mm de largura. Cabo de madeira estabilizada com guarda de inox e inserts de madreperola gold. A madeira e inserts foram adquiridas do "LOGINHA" do Sr. Sergio Ricci (https://www.facebook.com/sergionatal.ricci?ref=ts&fref=ts)E outro mais espesso (com cerca de 8 mm) que resultou nesta big fighter:Que tem 9,5" de comprimento de lamina x 6 mm de espessura x 40 mm de largura. O cabo de madeira estabilizada com insert de madreperola gold e guarda de inox. Observem que, pelas marcas do billet, a peca perdeu espessura.Ao observar as laminas veem-se linhas de transicao bem marcadas. Essas linhas sao produzidas pela presenca de estruturas metalicas diferentes na lamina. Numa mema